Pemanfaatan Lumpur Sidoarjo untuk Sintesis Fotokatalis Microball Fe 2 O 3 Zeolit-Kitosan Sebagai Pendegradasi Limbah Tempe
Utilization of sludge from Sidoarjo for synthesis of microball photocatalist of Fe 2 O 3 zeolit-chitosan as fermented soybean waste-degrading agent
Erlaningtias Hutami Ardana Putri *) , Dwi Fungky Ratnasari, Anugerah Dewi Harumsari, Vivid Ayu Lestari, Sri Wardhani *
Jurusan Kimia Fakultas MIPA Universitas Brawijaya
*) Email : erla.ardana@gmail.com
ABSTRACT
The sludge from sidoarjo have high Fe 2 O 3 content of about 62,19%. This content have potential to prepare as photocatalyst for degraded fermented soybean waste by support sunlight. Synthesis of Fe 2 O 3 zeolit-chitosan photocatalyst was carried out by impregnation into zeolite. Adding chitosan into the mixture of Fe 2 O 3 zeolite then cast to be granules. Characterization of photocatalyst obtained using spectrophotometer IR, XRD, and DRS. Microball photocatalyst of Fe 2 O 3 zeolit-chitosan with variation of pH 4, 6, and 8 then were done test of degradation performance by sunlight during 4 hours. As the result, the optimum pH of photocatalyast via COD test is pH 8. The higher base of photocatalyst, decreasing of degradation is higher.
Keywords: degradation, Fe 2 O 3 , fermented soybean waste, sludge.

## PENDAHULUAN
Pada  tahun  2006  terjadi  luapan  lumpur Sidoarjo yang menyebabkan kerugian seperti terendamnya pemukiman,  sawah  hingga  industri.  Kandungan lumpur  sidoarjo  yang  tebanyak  ialah  Fe  dengan kadar  sebesar  62,19%  (Afida  dkk,  2014). Sehingga  muncullah  inovasi  untuk membuat fotokatalis microball Fe 2 O 3 -zeolit/kitosan  untuk mendegradasi  limbah  industri  tempe.  Alasan pemilihan  menggunakan  limbah  industri  tempe karena  kota  Malang  terkenal  dengan  industri tempenya yang menghasilkan limbah tempe yang dapat  mencemari  lingkungan.  Banyak  beban pencemar  terbesar  dalam  limbah  tempe  adalah kandungan  organik  dan  kekeruhan.  Limbah industri  tempe  pada  umumnya  berbau  asam  dan busuk  yang  makin  lama  semakin  menyengat sehingga  semakin  mengganggu  lingkungan  di sekitarnya (Suprapti, 2003). Sehingga permasalahan  ini  dapat  diatasi  dengan menggunakan  fotokatalis microball Fe 2 O 3 - zeolit/kitosan  yang  disinari  menggunakan  sinar matahari.  Pada  penlitian  ini,  hal  yang  diteliti beserta  tujuannya  ialah  mencakup  pengaruh variasi  pH  ekstraksi  Fe(OH) 3 , variasi  massa Fe 2 O 3 pada sintesis fotokatalis microball Fe 2 O 3 –
zeolit/kitosan terhadap degradasi limbah industri, serta  karakterisasi  fotokatalis  microball  Fe 2 O 3 – zeolit/kitosan dengan  menggunakan  XRF, XRD, spektra IR, dan Diffuse Reflactance. Di sisi lain, penelitian  ini  diharapkan  dapat  menjadi  salah satu  solusi  menangani  limbah  industri  tempe yang memiliki nilai COD tinggi dengan bau tidak sedap  yang  dapat  mencemari  lingkungan.  Dari penelitian  ini  diharapakan  dapat  mendapat  hak paten serta publikasi hasil pada seminar nasional. Senyawa  yang  terkandung  dalam  Lumpur Sidoarjo  dijelaskan  pada  penelitian  yang dilakukan oleh (Afida et al. , 2014) yaitu  Fe 2 O 3 (62,19%),  SiO 2 (15%),  CaO  (8,25%),  Al 2 O 3 (4,8%),  TiO 2 (2,76%).  Ekstraksi  Fe 2 O 3 dari lumpur  sidoarjo  pernah  dilakukan  oleh (Yudhistia  dkk,  2013)  dengan  menggunakan metode  asam,  yakni  HCl pekat  untuk memisahkan  Fe(III)  dari  sampel.  Fe(III) diendapkan  dalam  bentuk  hidroksida  Fe(OH) 3 menggunakan  larutan  amonium  hidroksida. Endapan  dikeringkan  untuk  membentuk  Fe 3 O 4 . Selanjutnya,  Proses  kalsinasi  diatas  suhu  500 0 C menghasilkan  Hematit  (α- Fe 2 O 3 ).  Dari  hasil karakterisasi  menggunakan  XRF,  Fe 2 O 3 yang didapatkan sebesar 79,62%.
Untuk  sintesis  fotokatalis  Fe 2 O 3 /Zeolit, fotokatalis diembankan dalam zeolit kitosan agar daya  serap  kitosan  terhadap  limbah  lebih  besar. Hal  ini  dibuktikan  oleh  (Deka,  2011)  yang menyatakan bahwa kemampuan fotokatalis Fe 2 O 3 yang  diembankan  dalam  zeolit  lebih  besar dibandingkan  dengan  Fe 2 O 3 tanpa  zeolit. Fotokatalis  merupakan  kombinasi  proses  dari fotokimia  dan  katalisis  dimana  diperlukan  sinar UV  dan  katalis  (semikonduktor)  untuk melangsungkan suatu transformasi kimia ( Riyani K.  &Tien  Setyaningtyas.  2011).  Sintesis fotokatalis  Fe 2 O 3 zeolit  telah  dilakukan  oleh (Amalia.2012)  dengan  cara  mengembankan kation  Fe  (III)  dalam  zeolit  teraktivasi.  Hal  ini bertujuan  untuk  memperbesar  luas  permukaan zeolit  dan  menghindari  proses  penggumpalan logam.  Kation  Fe  (III)  diperoleh  dari  larutan FeCl 3. 6H 2 O.  Pengembanan  dilakukan  dengan menambahkan  satu  gram  zeolit  teraktivasi  ke dalam  400  mL  larutan  FeCl 3. 6H 2 O,  kemudian dilakukan  pengocokan.  Oksida  Fe 2 O 3 dibentuk dari larutan FeCl 3. 6H 2 O  melalui proses  kalsinasi pada temperatur 500 o C. Menurut  penelitian  (Xin  Chen,  dkk.  2000), kitosan  dicampurkan  dalam  zeolit  dalam rasio berbeda agar dapat diidentifikasi. Disini, kitosan berperan  sebagai  adsoben  alami.  Kitosan  akan memberikan  sifat  lentur  pada  membran  (zeolit). Preparasi  zeolit-kitosan  dapat  dilakukan  dengan mencampurkan  160  mL  asam  asetat  dengan perbandingan  1:1  yang  dilanjutkan  dengan pengadukan  dan  penambahan  NaOH,  sehingga terbentuk material kecil berukuran 200 µm yang digunakan sebagai adsorben (Ngah, W.S.W, dkk, 2012).

## METODE
Bahan dasar yang digunakan pada penelitian ini adalah lumpur  sidoarjo  yang  diambil  dari  semburan  lumpur hasil  pengeboran  PT.  Lapindo  Brantas  Inc.  Bahan- bahan  kimia  yang  digunakan  adalah  aquades,  larutan aqua regia, larutan HCl 0,4 M, zeolit, kitosan, larutan NaOH  1  M  dan  0,4  M,  larutan  etanol,  larutan  asam asetat  1%,  HgSO 4 ,  larutan  K 2 Cr 2 O 7 ,  larutan  H 2 SO 4 pekat,  indikator  feroin,  dan  larutan  ferro  ammonium sulfat.  Peralatan  yang  digunakan  adalah  ayakan  150 mesh, peralatan gelas, cawan porselen, aluminium foil, botol  sampel,  kertas  saring, oven ,  neraca  digital, shaker ,  mortar,  desikator,  hotplate, shrying , seperangkat  alat  refluks,  seperangkat  alat  titrasi,  pH
indikator universal, furnace , X-Ray Diffraction (XRD) , spektrofotometer Diffuse Reflactance, spektrofotometer flourosensi sinar x, spektrofotometer inframerah.

## Preparasi sampel Lumpur Sidoarjo
Lumpur  Sidoarjo  ditumbuk  halus  dan  dikeringkan dalam oven selama 5 jam pada suhu 110 0 C. Kemudian lumpur  diayak  dengan  ayakan  ukuran  150  mesh. Lumpur  kering  yang  lolos  ayakan dilanjutkan dengan kalsinasi  selama  dua  jam  pada  suhu  800 o C,  sehingga lumpur  tersebut  disebut  sebagai  sampel.  Kemudian sampel dilakukan uji kuantitatif dengan XRF.

## Aktivasi zeolit
Zeolit  dicuci  dengan  aquades  sebanyak  1000  mL. Selanjutnya  zeolit  hasil  pencucian  disaring  dan dikeringkan dalam oven pada suhu 110 o C selama dua jam. Hasil pengeringan ditambahkan 250 mL HCl 0.4 M  dan  dikocok  dalam shaker selama  2  jam.  Zeolit disaring dan dinetralkan (pH=7) dengan menggunakan aquades.  Zeolit  yang  terdapat  dalam  kertas  saring dikeringkan  dalam oven selama  2  jam    pada  suhu 110 o C.  Setelah didiamkan dalam  desikator  selama  2 jam,  endapan  zeolit  ditimbang  hingga  massa  konstan. Selanjutnya zeolit dikalsinasi pada suhu 500 0 C selama 4 jam dan hasil kalsinasi ditimbang massanya.
Ekstraksi Fe(OH) 3 dari Lumpur Sidoarjo Sampel  sebanyak5  gram  yang  telah  dipreparasi, dilarutkan  dalam  larutan  aqua  regia  (HCl:HNO 3 ) sebanyak  25  mL  dan  dilanjutkan  dengan  pemanasan pada  suhu  215 0 C  sambil  diaduk  menggunakan magnetic stirer. Sehingga diperoleh endapan yang akan dipisahkan  dengan  cara  filtrasi.  Endapan  dikeringkan dalam  oven  sedangkan  filtrat  ditambahkan  dengan larutan NaOH 1 M hingga pH filtrat menjadi 4, 6, dan 8 untuk memperoleh Fe(OH) 3 dan didiamkan selama 1 hari.  Ketiga  larutan  difiltrasi  untuk  memperoleh  gel Fe(OH) 3 pH 4, pH 6, dan pH 8.
Sintesis Fe 2 O 3 -zeolit Gel  Fe(OH) 3 pH  4,  pH  6,  dan  pH  8  ditambahkan dengan 8 mL larutan etanol dan diaduk menggunakan magnetic stirer hingga larut. Kemudian masing-masing larutan  ditambahkan  dengan  zeolit  sebanyak  2  gram dan diaduk lagi hingga larutan menjadi pasta. Pasta pH 4, pH 6, dan pH 8 yang terbentuk diuapkan pada suhu 70 0 C dan berubah menjadi endapan kering.
Ketiga  endapan  tersebut  dikeringkan  dalam  oven  dan ditimbang  massa  hingga  konstan.  Selanjutnya  ketiga endapan  dikalsinasi  pada  suhu  500 0 C selama  4  jam untuk memperoleh Fe 2 O 3 -zeolit pH 4, pH 6, dan pH 8. Hasil  kalsinasi  ditimbang  massanya.  Hasil  sintesis dilakukan uji kualitatif dengan XRD.
Sintesis fotokatalis microball Fe 2 O 3 zeolit-kitosan Larutan  asam  asetat  1  %  sebanyak  9,5  mL  ditambah dengan 0,25 gram kitosan 0,25 sambil diaduk dengan magnetic  stirer  selama  30  menit.  Selanjutnya campuran  tersebut  ditambah  dengan  2,5  gram  hasil sintesis  Fe 2 O 3 -zeolit  pH  4  dan diaduk  lagi  selama  30 menit. Larutan yang terbentuk dimasukkan dalam pipet dan  dikeluarkan  secara  perlahan  ke  dalam  larutan NaOH 0,4 M dengan volume 100 mL. Microball yang terbentuk  disaring  dan  dikeringkan  dalam  oven. Langkah  ini  diulangi untuk  hasil  sintesis Fe 2 O 3 -zeolit pH  6  dan  pH  8.  Hasil  sintesis  diuji  dengan spektrofotometer  Inframerah  dan  spektrofotometer Diffuse Reflactance .
Uji  aktivitas  fotokatalis  terhadap  limbah  industri tempe Pengujian aktivitas fotokatalis terhadap limbah industri tempe  dilakukan  dengan  menggunakan  0,1  gram fotokatalis microball Fe 2 O 3 zeolit-kitosan pH 4, 6, dan 8 yang dimasukkan ke dalam suatu wadah yang berisi 25  mL  limbah  industri  tempe.  Selanjutnya,  wadah disinari dengan sinar matahari dengan lama penyinaran 4  jam.  Dilakukan  juga variasi  pH  limbah  industri tempe yakni pH 6, 8, dan 10 dengan lama penyinaran selama 4 jam dan menggunakan fotokatalis microball Fe 2 O 3 zeolit-kitosan  pH  8.  Setelah  diperoleh  pH optimum  limbah,  dilakukan  variasi  rasio  massa fotokatalis microball Fe 2 O 3 zeolit-kitosan  pH  8 sebanyak 0,1; 0,2; 0,3 gram.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dari  penelitian  yang  telah  dilakukan  didapatkan hasil diantaranya, pada preparasi lumpur sidoarjo diperoleh lumpur hasil kalsinasi berwarna merah bata sebesar 287,41 gram.
Sampel  lumpur  sidoarjo  yang  didapatkan dilakukan  karakterisasi  dengan  XRF  yang menunjukkan  kandungan  unsur  Fe  sebesar 53,11%.  Besarnya  kandungan  Fe  dalam  lumpur sidoarjo tidak berbeda jauh dari penelitian Afida (2014). Pada Aktivasi zeolit dengan metode asam diperoleh  zeolit  hasil  kalsinasi  sebanyak  249,80
gram  dan  dikarakterisasi  dengan  menggunakan Spektrofotometer  Inframerah.  Hasil  uji  XRF sampel  lumpur  sidoarjo  mengandung  unsur  Fe (53,11%), Si (16,1%), Ca (9,46%), Al (5,1%), K (3,44%).
Pada proses ekstraksi Fe(OH) 3 diperoleh gel Fe(OH) 3 berwarna  orange  kecoklatan  dimana  Fe yang  berhasil  terdestruksi  dari  sampel  lumpur sidoarjo  sebanyak  0,9  gram  dan  divariasi  pH filtrat  dengan  penambahan  NaOH  hingga diperoleh  pH  4,  6,  dan  8.  Gel  Fe(OH) 3 yang diperoleh  diembankan  ke  dalam  zeolit  dengan penambahan  etanol,  sehingga  terbentuk  pasta berwarna  coklat  dan  dilakukan  kalsinasi.  Massa Fe(OH) 3 -zeolit pH 4, 6, dan 8 yang diperoleh dari hasil  kalsinasi  sebanyak  1,52,  1,62,  dan  1,61 gram  dan  berwarna  coklat. Pada  proses  ini dilakukan  penggantian  metode  dikarenakan sampel  berbentuk  kristal  dan  juga  hangus  saat dikalsinasi sehingga tidak diperoleh Fe 2 O 3 . Pada  sintesis  fotokatalis  microball  Fe2O3- zeolit/kitosan  pH  4,  6,  dan  8  diperoleh  massa sebesar  4,04  gram,  2,53  gram  dan  3,08  gram dengan warna coklat muda. Fotokatalis microball Fe2O3-zeolit/kitosan  diuji  dengan  menggunakan XRD, IR, dan DRS. Dari  hasil karakterisasi  IR pada  fotokatalis  microball  Fe2O3-zeolit/kitosan menunjukkan bahwa terdapat serapan 522,67 cm - 1 yang  mengindikasikan  adanya  Fe 2 O 3 dan serapan  464,81  cm -1 mengindikasikan  adanya zeolit.  Sedangkan  hasil  serapan  pada  microball zeolit-kitosan  terdapat  serapan  522,67  cm -1 dan 476,38 cm -1 yang mengindikasikan adanya Fe 2 O 3 dan zeolit. Hasil serapan yang didapatkan sesuai dengan  literatur  pada  Nyquist  (1971),  yaitu serapan Fe2O3 sebesar 520,74 cm -1 dan  serapan vibrasi bending Si-O-Si sebesar 460,96 cm -1 . Gambar 1 merupakan  hasil  spektrofotometer Inframerah  dari  Fe 2 O 3 -zeolit/kitosan  dan Microball zeolit-kitosan.
Tabel 1. Posisi 2ϴ pada fotokatalis Fe 2 O 3 -zeolit/kitosan Sampel Posisi 2 ϴ Fe 2 O 3 -zeolit/kitosan pH 4 31,7189 23,1386 39,5135 Fe 2 O 3 -zeolit/kitosan pH 6 31,7732 23,1247 39,5196 Fe 2 O 3 -zeolit/kitosan pH 8 31,7805 23,1639 39,5557 JCPDS No.882359 32,856 23,856 39,076
Hasil  karakterisasi  DRS  menunjukkan bandgap  dari  fotokatalis microball
Fe 2 O 3 - zeolit/kitosan  sebesar  3,158  eV  sedangkan bandgap  dari microball zeolit-kitosan  sebesar
1,86 eV. Menurut penelitian Shinde dkk (2011) bandgap  Fe 2 O 3 sebesar  2,2-2,25  eV.  Perbedaan bandgap  yang  sangat  besar  disebabkan  oleh perlakuan  doping  zeolit  pada  Fe 2 O 3, dimana zeolit mengandung Fe 2 O 3 sebesar 1.27% (Aini & Lies,  2007).    Hal  ini  menyebabkan  fotokatalis yang  didapatkan  membutuhkan  energi  yang cukup  besar  untuk  terjadinya  eksitasi. Karakterisasi  dengan  XRD  diperoleh  data  pada tabel  1.    Pada  tabel  1    menunjukkan  bahwa fotokatalis microball Fe 2 O 3 -zeolit/kitosan sesuai dengan JCPDS  No.882359 yang  ada,  yaitu Fe 2 O 3 (hematite). Uji  aktivitas  fotokatalis  dilakukan  pada limbah  industri  tempe  dengan  variabel  pH pembentuk  Fe 2 O 3 ,  yaitu  pada  pH  4,  6,  dan  8, hasilnya dibandingkan dengan nilai COD limbah awal dan kontrol microball zeolit-kitosan. Hasil  uji  aktivitas  didapatkan  perubahan warna  limbah  dari  kuning  keruh  menjadi  putih keruh seperti yang tertera pada gambar 5.
Hasil  uji  aktivitas  fotokatalis  ditunjukkan dengan persen penurunan nilai COD yang tersaji pada Gambar 6 dan 7. Dari Gambar 6 dan 7 dapat disimpulkan  nilai  COD  dari  limbah  yang  telah didegradasi  mengalami  penurunan  dari  nilai COD  limbah  sebelum  didegradasi.  Penurunan nilai  COD  yang  besar  menunjukkan  kinerja
fotokatalis microball Fe 2 O 3 -zeolit/kitosan  yang optimum, yaitu pH 8.
Gambar 2. FotokatalisFe 2 O 3 zeolit-kitosan pH 4
Gambar 3. Fotokatalis Fe 2 O 3 zeolit-kitosan pH 6 pH  ini  merupakan  pH  pembentukan  Fe(OH) 3 . Semakin  tinggi  pH maka  semakin  banyak Fe(OH) 3 yang  terbentuk . Hal  ini  disebabkan karena  konsentrasi  fotokatalis  meningkat sehingga  sisi  aktif  dari  fotokatalis  juga mengalami  peningkatan  (Kadam, et  al. ,  2014). Reaksi  yang  mendukung  penjelasan  tersebut
Gambar 1. Spektra Fotokatalis Fe2O3-zeolit/kitosan (hitam) dan Microball zeolit-kitosan (merah) 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 2500 3000 3500 4000 1/cm 0 15 30 45 60 75 90 %T 34 46 .56 28 85 .31 25 16 .93 23 62 .64 21 38 .91 17 97 .53 16 35 .52 14 23 .37 11 49 .50 10 64 .63 10 24 .13 87 3.6 9 71 1.6 8 52 2.6 7 46 4.8 1 42 6.2 4 37 51 .29 34 52 .34 28 83 .38 25 15 .00 23 35 .64 20 11 .62 17 99 .46 16 43 .24 15 60 .30 14 19 .51 11 49 .50 10 53 .06 10 24 .13 87 3.6 9 71 1.6 8 66 3.4 7 61 9.1 1 52 2.6 7 47 6.3 8 42 6.2 4 Fe2O3-zeolit-kitosan fotokatalis zeolit-kitosan
sesuai  dengan  reaksi  fotokatalitik  TiO 2, oksida Fe 2 O 3 juga  memiliki  reaksi  fotokatalitik  yang sama  dengan  oksida  tersebut,  yaitu (Cheng  dkk, 2012) (Gokakakar & Salker, 2009).
Gambar 4. FotokatalisFe 2 O 3 zeolit-kitosan pH 8.
Gambar 5. Perubahan warna limbah setelah didegradasi
Gambar  6.  Kurva  hubungan  %  penurunan  nilai COD  dengan  pH  pembentuk fotokatalis Gambar  7.  Kurva  hubungan  penurunan  nilai  COD dengan  limbah  tempe  awal,  fotokatalis zeolit-kitosan, dan fotokatalis pH 8
Limbah  industri  tempe merupakan  senyawa  anionik (bermuatan negatif) akan lebih mudah terabsorpsi pada permukaan  Fe 2 O 3 yang  bermuatan  positif.  Fotokatalis Fe 2 O 3 yang bermuatan positif memiliki PZC ( Point of Zerro  of  Charge )  sebesar  8,6,  sehingga  permukaan Fe 2 O 3 akan  bermuatan  positif  jika  berada  pada  pH dibawah  8,6.  Sebaliknya  pada  pH  diatas  8,6, permukaan Fe 2 O 3 akan bermuatan negatif (Rizzo et al. , 2005) dan (Parks & Bruyn, 1962).

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  karakterisasi  dengan  XRF, kandungan  Fe  pada  sampel  lumpur  sidoarjo sebesar 53,11%. Karakterisasi XRD pada sampel menunjukkan  struktur α-Fe 2 O 3 .  Karakterisasi  IR pada  fotokatalis  microball  Fe 2 O 3 Zeolit-Kitosan dan microball
zeolit-kitosan  menunjukkan adanya  Fe 2 O 3 pada  bilangan  gelombang  522,67 cm -1 . Nilai Bandgap Fe 2 O 3 sebesar 3,158 eV dan Zeolit-kitosan  sebesar  1,86  eV.  Berdasarkan penelitian  ini  diketahui  bahwa  pH  optimum fotokatalis microball Fe 2 O 3 Zeolit-Kitosan adalah pH 8. 0 5000 10000 15000 20000 25000 N ilai CO D (p pm ) 0 5000 10000 15000 20000 25000 N ilai CO D (p pm )

## DAFTAR PUSTAKA
Afida,  L.  N.,  Rachmat  T.T.,  Anna  R.  2014. Sintesis  Keramik  Berpori  berbahan  Dasar Lumpur  Lapindo  Menggunakan  Cetakan Nata De Coco. Kimia Student Journal , Vol.1, No.2: 57-63
Aini,  Mukharomah  Nur, & Lies,  L.,  2007, Proses  Pemutihan  Zeolit  Sebagai  Bahan
Pemutih  Kertas ,  Majalah  Ilmiah  Vol:2,  No. 1, pp 427-435, http://www.bbpk.go.id
Amalia,  2012, Pengaruh  Penambahan  H 2 O 2 terhadap Degradasi Jingga Metil Menggunakan  Fotokatalis  Fe 2 O 3 -Zeolit ,
Skripsi,  Fakultas  Matematika  dan  Ilmu Pengetahuan  Alam,  Universitas  Brawijaya Malang Chen, Xing, Hu Yang, Zhengyu Gu, Zhengzhong Shao, 2000, Preparation and Characterization  of  HY  Zeolite-Filled Chitosan Membranes For Pervaporation  Separation,  Department of  Macromolecul  Science,  The  key Laboratory  of  Molecular  Engineering of Polymers, Fudan University Shanghai Cheng,  X.,  Yu,  X., & Xing,  Z.,  2012, Characterization and Mechanism Analysis of
N  doped  TiO 2 with  Visible  Light  Response and  It’s  Enhanced  Visible  Activity, Applied Surface Science , pp. 3244-3248
Deka, P.T., 2011, Uji Fotodegradasi Zat Warna Jingga  Metil  Menggunakan  Sinar-UV  dan
Katalis  Fe 2 O 3 , Skripsi,  Laboratorium  Kimia Anorganik, Jurusan Kimia FMIPA, Universitas Brawijaya Malang Gokakakar,  S.  D. & Salker,  A.  V.,  2009,  Solar Assisted  Photocatalytic  Degradation  of
Methyl  Orange  Over  Synthesized  Copper,
Silver,  and  Tin  Metalloporphyrins, Indian
Journal  of  Chemical  Technology ,  16,  pp.
492-498
Kadam,  A.N.,  Dhabbe,  R.S.,  Kokate,  M.R., Gaikwad,  Y.B.,  dan Garadkar,  K.M.,  2014,
Preparation  of  N  doped  TiO 2 Via Microwave-Assisted  Method  and  Its Photocatalytic  Activity  for  Degradation  of Malathion, Spectrochimica  ACTA  Part A:Molecular and Biomolecular Spectroscopy Ngah, W.S.W., L.C.Teong, R.H. Toh, M. A. K.
M. Hanafiah, 2012 , Utilization of
Chitosan  Zeolite  Composite  in  the  Removal
of  Cu 2 From  Aqueous  Solution:  Adsorbtion, Desorption,  and  Fixed  Bed  Column  Studies , Chemical Engineering Journal 209(2012) 46- 53 Nyquist,  R.A.,  &  Kegel,  R.O.,  1971, Infrared Spectra of Inorganic Compounds , Academic Press Inc., London Parks, G.A., & P.L. Bruyn, 1962 , The Zero Point of  Charge  of  Oxides1 ,  No.6  Vol.  66,  967- 973, http://www.mendeley.com/research/zero- point-charge-oxides/, diakses tanggal 30 Mei 2015
Riyani,  K.  &  Tien  Setyaningtyas,  2011, Pengaruh  Karbon  Aktif  Terhadap  Aktivitas Fotodegradasi Zat Warna Pada Limbah Cair Industri  Tekstil  menggunakan  Fotokatalis TiO 2 , Molekul, Vol. 6. No.2: 113-122
Rizzo, L.,  J.  Koch,  V.  Belgiorno,  dan  M.A. Anderson, 2005, Removal of Methilene Blue in  a  Photocatalytic  Reactor  using Polimethylmethacrelate  Support  TiO 2 Film,
University of Salerno, Italy Shinde, S.S., R.A. Bansode, C.H. Bhosale, K.Y.
Rajpure,  2011.  Physical  Properties  of Hematite  α-Fe2O3  Thin  Films:  Application To Photoelectrochemical Solar Cells . Journal of Semiconductors , Vol. 32, No. 1
Suprapti, M.L. 2003. Pembuatan Tempe . Jakarta:
Kanisius
Yudhistia,  Riska,  Rachmat  Triandi  Tjahjanto,
Akhmad  Sabarudin,  2013, Fabrication  of Oxide  Ceramic  MgFe2O4  Using  Iron  Oxide Isolated  From  Lapindo  Mud  as  a  Raw Material, j.  Pure  App.  Chem.  Res,  2(3),103-
109